## BETON SELF COMPACTING CONCRETE RAMAH LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN PEMANFAATAN LIMBAH ABU MARMER, ABU SEKAM PADI DAN ABU BATU

## Dian Arumningsih Diah Purnamawanti
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta diandindin82@gmail.com
Kusdiman Joko Priyanto
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta kusdiman.joko@lecture.utp.ac.id
Fatin Nurhidayah
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta fatiennoer@gmail.com

## ABSTRAK
Penggunaan  beton  pada  dunia  konstruksi  sudah  lama  dikenal  dan  semakin  luas  penggunaannya. Seiring  dengan  laju  pembangunan  yang  semakin  pesat,  beton  telah  banyak dipakai sebagai bahan utama yang digunakan dalam struktur. Salah satunya beton Self Compacting Concrete , yaitu beton yang dapat mengalir, mengisi celah tulangan dan sudut cetakan tanpa perlu alat getaran ( vibrator ) serta pemadatan selama proses penuangan. Pada penelitian beton Self Compacting Concrete kali ini yaitu, dengan memanfaatkan limbah abu sekam padi, sebagai bahan pengganti semen. Limbah abu marmer  merupakan  limbah  dari  hasil  pemotongan marmer dan  abu  batu  merupakan limbah  hasil gerusan pemecahan batu pada stone crusher (mesin penghancur/pemecah), limbah abu marmer dan limbah  abu  batu  digunakan  sebagai filler dalam  agregat  halus,  dari  pemanfaatan  limbah  tersebut dapat  terciptanya  beton Self  Compacting  Concrete yang  ramah  lingkungan.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan limbah abu sekam padi, serbuk marmer dan abu batu dalam  campuran beton dan kandungan kimia dari limbah tersebut. Metode yang digunakan dalam pembuatan beton adalah metode ACI. Setelah melakukan penelitian, diketahui presentase optimum abu  sekam  padi  10%  dari  berat  semen,  abu  marmer  30%  dan  abu  batu  5%  dari  berat  pasir , dari presentase penggunaan limbah tersebut memperoleh kuat tekan 40 MPa umur 28 hari, dengan benda uji silinder berdiameter 15 x 30 cm.
Kata Kunci : Self Compacting Concrete , Pozzolan, Filler.

## ABSTRACK
The use of concrete in the world of construction has long been known and its use is increasingly widespread. Along with the rapid pace of development, concrete has been widely used as the main material used in structures. One of them is Self Compacting Concrete, which is concrete that can flow, fill in reinforcement gaps and mold corners without the need for a vibrator and compaction during the pouring process. In the Self Compacting Concrete research this time, namely, by utilizing rice husk ash as a substitute for cement. Marble ash waste is waste from cutting marble and stone ash is waste crushed by breaking stone in a stone crusher, marble ash waste and stone ash waste are used  as  fillers  in  fine  aggregate,  from  the  utilization  of  this  waste  can  be  created  self-concrete. Environmentally friendly compacting concrete. The purpose of this study was to determine the effect of using rice husk ash, marble powder and stone ash in concrete mixtures and the chemical content of the waste. The method used in making concrete is the ACI method. After conducting research, it was found that the optimum percentage of rice husk ash was 10% by weight of cement, marble ash was 30% and stone ash was 5% by weight of sand, from the percentage of used waste it obtained a compressive strength of 40 MPa aged 28 days, with a cylindrical specimen with a diameter of 15 x 30cm.
Keywords: Self Compacting Concrete , Pozzolan, Filler

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Penggunaan beton pada dunia konstruksi  sudah  lama  dikenal  dan  semakin luas  penggunaannya.  Seiring  dengan  laju pembangunan  yang  semakin  pesat,  beton telah   banyak   dipakai sebagai bahan utama yang  digunakan  dalam  struktur.  Dengan menggunakan beton Self Compacting
Concrete (SCC),  beton  dapat  mengalir  dan mengisi  celah  tulangan  dan  sudut  cetakan tanpa  perlu  alat  getaran  ( vibrator )  dan pemadatan selama proses penuangan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, perlu dilakukan  substitusi  semen  dengan  material abu  sekam  padi  serta  pengganti  pasir  atau substitusi agregat halus pasir dengan material limbah  abu  marmer  dan  abu  batu.  Upaya pemanfaatan  material  limbah  ini  adalah sebagai  alternatif  pengganti  agregat    halus dan  substitusi semen pada beton. Hal ini juga bertujuan  agar  terciptanya  pembangunan insfrastruktur  yang  lebih  ramah  lingkungan dan ekonomis.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah  limbah  abu  marmer  dan  abu batu  dapat  dijadikan filler pada  beton
self compacting concrete ?
2. Apakah      abu      sekam      padi      dapat menjadi bahan alternatif pengganti semen?
3. Bagaimana  pengaruh  pemakaian  limbah abu marmer, abu sekam padi dan abu batu pada beton self compacting concrete ?
4. Apa  sajakah  kandungan  kimia  yang terdapat  dalam  limbah  abu  marmer, abu sekam padi dan abu batu?

## C. Batasan Masalah
1. Penelitian  ini  menggunakan  material limbah abu marmer yang berasal dari  PT. Solo  Marmer,  abu  sekam  padi  yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah dan abu batu  yang  didapat  di  provinsi  Jawa Tengah.
2. Pengujian penelitian ini diuji Slump Flow dengan diameter slump 65 cm.
3. Penelitian  Ini  dilakukan  untuk  benda  uji silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.
4. Faktor  air  semen  yang  digunakan  adalah sebesar 0,32.
5. Pembuatan  benda  uji  ( sample )  sebanyak 12  buah,  dimana  3  buah  benda  uji  beton self  compacting  concrete murni/tanpa menggunakan  inovasi,  3  buah  benda  uji beton self compacting concrete menggunakan  inovasi  (abu  sekam  padi sebagai  substitusi  semen,  limbah  abu marmer
dan      abu      batu      sebagi      substitusi agregat halus), 3 buah benda uji beton self  compacting  concrete dengan menggunakan inovasi abu sekam padi sebagai substitusi semen. 3 buah benda uji  beton self  compacting  concrete dengan  menggunakan  inovasi  limbah abu  marmer  dan  abu  batu  sebagai substitusi agregat halus.
6. Melakukan    pengujian    kuat    tekan beton umur 28 hari.
7. Pengujian  Kimia  yang  dilakukan hanya dengan pengujian XRF ( X- Ray Fluorescense )

## 8. Ketetapan Berat Jenis
a) Abu Sekam Padi       = 2.300 b) Abu  Batu                                    =    2.675 c) Limbah abu marmer = 2.67
9. Penggunaan  Material  Inovasi  Abu Sekam Padi sebesar 10 % dari Cement Titious ,  Abu  Batu  sebesar
5% dan Limbah Abu Marmer sebesar 30% dari agregat halus.
D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui apakah limbah abu marmer  dan abu  batu  dapat  dijadikan filler pada  beton self  compacting concrete .
2. Mengetahui  apakah  abu  sekam  padi dapat menjadi bahan alternatif
pengganti semen.
3. Dapat    mengetahui    bagaimana pengaruh pemakaian limbah abu marmer, abu sekam padi  dan  abu  batu  pada  beton self compacting concrete .
4. Mengetahui  apa  sajakah  kandungan kimia yang  terdapat  dalam  limbah  abu marmer, abu sekam padi dan abu batu.

## II.    LANDASAN TEORI
A. Self Compacting Concrete
Self compacting concrete (SCC) adalah beton segar yang sangat plastis dan mudah mengalir karena  berat  sendirinya,  mengisi  keseluruh cetakan karena beton tersebut memiliki  sifat- sifat untuk memadatkan sendiri tanpa  adanya bantuan  alat  penggetar  ( vibrator) untuk pemadatan.
B. Beton Ramah Lingkungan
Menurut The Institution  of Structural Engineers/ISE, material penyusun beton yang ramah lingkungan ini dapat dilakukan dengan mewujudkan 3 (tiga) usaha kelangsungan dan konservasi lingkungan, yaitu:
1. Pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca (terbesar adalah CO2).
2. Efisiensi energi dan material dasar.
3. Penggunaanmaterial buangan/waste.
4. Pengurangan  efek  yang  mengganggu kesehatan/keselamatan pada
pengguna konstruksi, baik yang timbul selama proses konstruksi ataupun  yang timbul selama operasi bangunan, dengan  menggunakan  Konsep  4R
( Reduce, Refurbish, Reuse and Recycle ).

## C. Agregtat Kasar
Berdasarkan ASTM C-33 dalam SNI 03-2847-2013 syarat dari agregat kasar adalah sebagai berikut
1. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% terhadap berat kering.
2. Agregat  kasar  berasal  dari  butiran- butiran yang keras dan tajam dan tidak berpori  serta  berbentuk  mendekati kubus.
3. Menggunakan  agregat  kasar  kecil  (10- 20  mm)  agar  tidak  terdapat  banyak rongga pada beton.
4. Besar  butiran agregat  maksimum  tidak boleh lebih dari 1/5 jarak terkecil antara bidang-bidang  samping  dari  cetakan,
1/3  dari  tebal  plat,  atau  3/4  dari  jarak bersih  minimum  antara  batang-  batang atau tulangan.

## D. Agregat Halus
Agregat  halus  sering  disebut  dengan istilah pasir. Pasir adalah sebagian hasil dari batuan besar menjadi butiran batuan yang berukuran kecil.  Pasir berfungsi
sebagai  bahan  pengisi  yang  berasal  dari  pasir alam. Ukuran butiran pasir umumnya berkisar antara  0,15  mm  sampai  4,8  mm.  Pasir  yang baik  adalah  pasir  yangmemiliki  butiran- butirannya kasar dan tajam.

## E. Abu Sekam Padi
Abu  sekam  dipilih  karena  selain  bersifat limbah  dalam  abu  sekam  padi  terdapat kandungan   silika   yang   tinggi.   Abu sekam padi  ini  melewati  proses  pembakaran  agar menghilangkan zat-zat organik dan menyisakan  zat-zat  yang  mengandung  silika. Silika  inilah  yang  akan  digunakan  sebagai pozzolan dalam  beton  untuk  menggantikan sebagian semen. Penambahan abu sekam  padi dapat  meningkatkan  kuat  tekan  ketika 10%  abu  sekam  padi  digunakan  untuk menggantikan  semen portland (Bie,  et  al, 2015, hal. 168)..

## F. Limbah Abu Marmer
Limbah pemotongan marmer memiliki banyak keuntungan  seperti  menurunkan  porositas, menambah workability dan  meningkatkan kekuatan  umur  awal  (Demirel  B,  2010). Menurut  Bahar  Demirel  menggantikan  pasir dengan  limbah  pemotongan  marmer  dapat meningkatkan  kekuatan  awal  beton,  hal tersebut  dikarenakan  efek filler limbah pemotongan marmer

## G. Abu Batu
Abu  batu  saat  ini  merupakan  bahan  hasil sampingan dalam industri pemecahan batu ( stone  crusher )  yang  jumlahnya  tidak sedikit.

## H. Sika vixconcrete 1003
Superplasticizer yang diigunakan adalah Sika Visconcrete 1003 . Sika Visconcrete
1003  adalah superplasticizer generasi ketiga untuk beton dan mortar.

## I. Air
Air  merupakan      bahan      dasar      yang penting  untuk  pembuatan  beton.  Air diperlukan  untuk  bereaksi  dengan semen dan sebagai  pelumas  antar  butir  agregat agar mudah dikerjakan dan dipadatkan.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Penelitian Tugas Akhir ini akan menganalisis secara  langsung  dan  objektif  dengan  tujuan menghasilkan  suatu  analisa  mengenai  high early  strength self  compacting  concrete berbahan  dasar  campuran  limbah  serbuk pemotongan marmer  dan limbah  serbuk batu bata.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan studi  pustaka  dan  penelitian  secara  langsung di laboratorium.

## B. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan
Waktu                pelaksanaan                penelitian, pengujian,   pelaksanaan,   uji   coba   trial serta penyusunan  tugas  akhir  dimulai pada tanggal 1  Oktober  2021  berlokasi  di  Universitas Tunas       Pembangunan Surakarta.
C. Pengujian Material

## 1. Abu Sekam Padi
Pengujian abu sekam padi mengacu pada  SNI 15-2049-2004 mengenai standar kualitas arang aktif,  seperti  lolos  mesh
200  minimal  90%  dan  kadar  air  4,5% sedangkan untuk serbuk maksimal 15%.

## 2. Agregat Halus
Pengujian  pasir  mengacu  pada  SNI  03- 1970-1990 mengenai berat jenis dan penyerapan agregat halus, SNI 03-1968- 1990  mengenai  pengujian  saringan  agregat halus  dan  kasar,  SNI  03-2816-
1992 mengenai pengujian kadar organik dalam pasir untuk campuran mortar dalam beton.

## 3. Limbah Abu Marmer dan abu batu
Pengujianlimbah  marmer  mengacu  SNI 03-1970-1990  mengenai  berat  jenis  dan penyerapan agregat halus, SNI 03-2816- 1992 mengenai pengujian kadar organik dalam pasir untuk campuran mortar dalam beton.

## 4. Agregat Kasar
Pengujian agregat  mengacu     SNI  03- 1968-1990  mengenai  analisa  saringan agregat, SNI 03-1969-1990  mengenai  berat jenis agregat kasar dan penyerapan, SNI 03- 2417-1991 mengenai keausan agregat kasar. Kualitas  agregat  kasar  ditentukan  dimana hasil  pengujian  ini  tidak  boleh  lebih  dari 50% berat semula. Agregat kasar mempunyai syarat-syarat tertentu agar dapat digunakan dalam campuran beton.
Berdasarkan  ASTM  C-33  dalam  SNI  03- 2847-2013

## 5. Tes XRF (X-Ray Fluorescense)
Tujuan          dari          tes          XRF  ( X-Ray Fluorescense )  adalah            mengetahui kandungan kimia pada material inovasi yang akan  dibuat sample uji.  Dilakukan  di Laboratorium Research Universitas  Sebelas Maret  Surakarta,  dan  di  Balai Pelestarian Manusia Purba Sangiran.

## D. Metode Pembuatan Beton
1. Mempersiapkan Bahan-Bahan
a) Membersihkan Pasir dan Kerikil
b) Membuat Pasir dan Kerikil  dalam
Keadaan Saturated Surface Dry
c) Mengukur  dan  menimbang  setiap material  yang  dipakai  (Pasir,
kerikil, semen, waste marble dust ,
air dan superplasticizer )
d) Menyiapkan  dan  membersihkan Peralatan ( Concrete Mixer , Papan
dan Cone Slump Test )
2. Memasukan agregat kasar ke dalam mixer, lalu di  ikuti  dengan  pasir  dan  limbah  abu  marmer . Material  tersebut  diaduk  di mixer terlebih dahulu sampai merata.
3. Memasukan semen dan diaduk secara merata.
4. Memasukan      campuran      air      dan superplasticizer, air  dimasukkan  dimana  70% dan superplasticizer dari  total Water  Content dimasukkan terlebih dahulu dan diaduk sampai merata lalu 30% sisa air dimasukan.
5. Campuran  beton  di slump  flow  test untuk mengetahui  apakah  kemampuan  kerja  sudah terpenuhi.
6. Slump    flow    test campuran    beton  sudah memenuhi  standar  EFNARC.  Kemudian  di cetak ke dalam bekisting.

## Perhitungan Mix Design
Metode yang dikunakan   adalah   ACI ( American Concrete Institute )
Tabel. Perencanaan    Kadar    Campuran Beton Inovasi
MIX DESIGN BETON SELF COMPACTING CONCRETE NORMAL Mutu Berat jenis Satuan Semen Tiga Roda 3150 Kg/m³ Pasir 2156 Kg/m³ Split 2694 Kg/m³ Fc’ 41    Mpa Umur 28  hari Water Binder w/b (Fas) 0,32 Slum Test 650 mm Material Volume Volume 1  m³  (Kg) Silinder (0,0052) Kg Kadar Udara 1% 1% Kadar Air 160 0.083 Semen Tiga Roda 500 0.260 Sika Visconcrete 1003 10.00 0.005 Agregat Halus (Pasir) 968.97 0.504 Agregat Kasar (Split) 645.98 0.336 MIX  DESIGN BETON SELF  COMPACTING CONCRETE 3 INOVASI
Mutu Berat jenis Satuan Semen Tiga  Roda 3150 Kg/m³ Pasir 2156 Kg/m³ Split 2694 Kg/m³ Abu  Sekam Padi   (10%) 2300 Kg/m³ Limbah Abu  Marmer  (30%) 2670 Kg/m³ Abu  Batu    (5%) 2675 Kg/m³ Fc’ 41   Mpa  Umur 28  hari Water Binder w/b  (Fas) 0,32 Slum  Test 650  mm
Material
Volume Volume 1  m³  (Kg) Silinder (0,0052) Kg Kadar Udara 1% 1% Kadar Air 160 0.083 Semen Tiga  Roda 450 0.234 Sika  Visconcrete 1003 10 0.005 Abu  Sekam Padi   (10%) 50 0.026 Agregat Halus (Pasir) 431.604 0.224 Agregat Halus (Limbah Abu  Marmer) 517.925 0.269 Agregat Halus  (Abu  Batu) 86.321 0.045 Agregat Kasar (Split) 690.567 0.359
MIX DESIGN BETON  SELF COMPACTING CONCRETE 1 INOVASI Mutu Berat  jenis Satuan Semen  Tiga Roda 3150 Kg/m³ Pasir 2156 Kg/m³ Split 2694 Kg/m³ Abu Sekam  Padi   (10%) 2300 Kg/m³ Fc’ 41  Mpa Umur  28 hari Water  Binder w/b (Fas) 0,32 Slum  Test 650 mm Material Volume Volume 1 m³ (Kg) Silinder (0,0052)  Kg Kadar  Udara 1% 1% Kadar  Air 160 0.083 Semen  Tiga Roda 450 0.234 Sika Visconcrete  1003 10 0.005 Abu Sekam  Padi 50 0.026 Agregat  Halus  (Pasir) 962.709 0.501 Agregat  Kasar  (Split) 641.806 0.334 MIX DESIGN BETON SELF COMPACTING CONCRETE 2 INOVASI Mutu Berat jenis Satuan Semen Tiga Roda 3150 Kg/m³ Pasir 2156 Kg/m³ Split 2694 Kg/m³ Limbah Abu Marmer  (30%) 2670 Kg/m³ Abu Batu  (5%) 2675 Kg/m³ Fc’ 41  Mpa Umur 28 hari Water Binder w/b (Fas) 0,32 Slum Test 650 mm Material Volume Volume 1 m³ (Kg) Silinder (0,0052) Kg Kadar Udara 1% 1% Kadar Air 160 0.083 Semen Tiga Roda 500 0.260 Sika Visconcrete 1003 10 0.005 Agregat Halus (Pasir) 434.412 0.226 Agregat Halus (Limbah Abu Marmer) 521.294 0.271 Agregat Halus  (Abu Batu) 86.882 0.045 Agregat Kasar (Split) 695.059 0.361

## IV.      HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mix Design
a) Beton SCC normal
Tabel. Mix Design Self Compacting Concrete Normal
b) Mix  design  Beton  SCC  dengan  3 inovasi Tabel. Mix Design Self Compacting Concrete 3 Inovasi
c) Perencanaan mix  design beton SCC dengan  pemanfaatan  limbah  abu  sekam padi sebagai alternatif pengganti semen.
Tabel. Mix Design Self Compacting Concrete 1  Inovasi
d) Perencanaan mix   design Beton SCC dengan limbah abu marmer dan abu batu sebagai filler pada agregat halus
Tabel. Mix Design Self Compacting Concrete 2  Inovasi
No Jenis
Hasil Uji (MPa)
Rata- Rata Beton 1 Beton 2
Beton 3 1. Beton SCC Normal 28.31 30.57 31.71 30.20 2. Beton SCC Inovasi 45.29 43.03 44.16 44.16 3. Beton SCC Inovasi Sekam Padi 39.63 43.03 42.46 41.71
4. Beton SCC Inovasi Abu Marmer dan Abu Batu 39.63 31.14 36.23 35.67 Material
Tim BETON SCC INOVASI BETON SCC NORMAL
Mutu 40 MPa
40 Mpa
Harga Satuan (Kg) Kebutuha n per m³ Harga Kebutuha
n per m³ Harga Air Rp    50 160.0 Rp    8.000 160 Rp     8.000 Semen Tiga Roda Rp    1.375 450.0 Rp    618.750 500.00  Rp     687.500 Sika Visconcrete 1003 Rp 80.000 10.0 Rp    800.000 10.00 Rp     800.000 `Abu Sekam Padi Rp    700 50.0 Rp    35.000 - - Agregat Halus (pasir) Rp    300 431.6 Rp    129.481 968.97 Rp     290.692 Agregat Halus (Limbah Abu Marmer) Rp    100 517.9 Rp    51.792 - - Agregat Halus (Abu Batu) Rp    115 86.3 Rp    9.927 - - Agregat Kasar (Split) Rp    250 690.6 Rp    172.642 645.98 Rp     161.495 Total Rp 1.825.592
Total Rp     1.947.68 Save Rp    122.094

## e) Data Hasil Pengujian
Tabel. Hasil Pengujian Beton SCC
f) Rencana Anggaran Biaya Tabel. Hasil Pengujian Beton SCC

## V.  PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Abu Sekam Padi dapat digunakan  sebagai  alternatif  pengganti semen,  Abu  Marmer  dan  Abu  Batu  dapat digunakan  sebagai  substitusi  Agregat Halus.
2. Kandungan  Terbesar  dalam  Abu  Sekam Padi  adalah  SiO2  ( Silica  Oksida )  sebesar
71%.
3. Pengaruh Abu Sekam Padi dapat digunakan  sebagai  pengganti  semen,  Abu Marmer  dan  Abu  Batu  dapat  digunakan sebagai substitusi Agregat Halus meningkatkan  kekuatan  beton  disbanding dengan beton self   compacting   concrete tanpa inovasi.
4. Kadar optimal yang dapat digantikan  oleh abu  sekam  padi  adalah  10%  dari  volume cement  titious. Kadar optimal yang dapat digantikan oleh limbah abu marmer adalah 30%  dari  volume  agregat  halus.  Kadar optimal  yang  dapat  digantikan  oleh  abu batu adalah   5%   dari   volume   agregat halus.
5. Hasil kuat tekan yang diperoleh menyebutkan  bahwa  kuat  tekan  tertinggi adalah  beton self  compacting  concrete dengan
menggunakan limbah   abu sekam padi sebagai  alternatif  pengganti  semen, limbah  abu  marmer  dan  abu  batu sebagai filler dalam  agregat  halus, dimana  kuat  tekan  yang  diperoleh adalah  sebesar  44.16  MPa  (hasil diambil dari rata-rata sampel uji beton sebanyak 3 buah sampel).

## B. Saran
1. Diharapkan   penelitian   lebih   lanjut agar dapat   mengetahui   lebih   jelas mengenai kandungan  aktif  dari  abu sekam padi.
2. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh abu sekam padi  dapat  digunakan  sebagai alternatif  pengganti  semen,  abu  marmer dan  abu  batu  dapat  digunakan  sebagai substitusi agregat halus namun menggunakan  variasi  rasio factor air semen yang berbeda.

## VI.  DAFTAR PUSTAKA
Ru-Shan   Bie   ,   X.-F.   S.-Q.-Y.   (2015).
Studies on effects of burning conditions and rice husk ash (RHA). School of Energy Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001,
PR China .
Demirel,  B.,  (2010). The  effect  of  the  using waste  marble  dust  as  fine  sand  on  the mechanical  properties  of  the  concrete ,
Turkey: Firat University.
Standar Nasional Indonesia, SNI-2847-2013,
Beton      Struktural      untuk Bangunan Gedung
Standar  Nasional  Indonesia,  SNI  S-04-1989-F, Spesifikasi  Bahan  Bangunan bagian A (Bahan Bangunan Buku Logam)
Standar Nasional Indonesia, SNI 03-1970-1990,
Spesifikasi   Berat   Jenis   Dan Penyerapan Agregat Halus Standar Nasional Indonesia, SNI 03-1968-1990, Analisis Saringan Agregat Halus Dan Kasar